1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 145 
Die fünf Typen erleuchten wir durch die nebenstehende, Bakhuis 
Roozebooms Arbeit entnommene, graphische Darstellung, Fig. 18,1 
wo — in ähnlicher Weise wie an Fig. 6a, b — der Ordinat die Tem- 
peratur und die Abscisse das prozentische Verhältnis der zwei Kompo- 
nenten (æ und Ö) repräsentiert. Die dick aufgezogene Linie bezeichnet 
die Erstarrungstemperatur der Schmelze, und die punktierte Linie die 
Zusammensetzung (Verhältnis @ : 4) des in jedem Stadium resultierenden 
Mischkrystalls. 
Zu näherer Erläuterung der Erstarrung citiere ich nach Bakhuis 
Roozeboom und Reinders, indem ich auf Fig. 19 (rechter Schenkel 
des Typus III) verweise. 
»1. Die Abkühlung geschieht sehr langsam; alle Verzögerung bleibt 
ausgeschlossen. Die Erstarrung einer Schmelze von einer Konzentration 
c fängt an bei p. Es scheiden sich die Krystalle 
Fig, 19. 
g aus. Die Zusammensetzung der Schmelze ist 
jetzt geändert, und während der Abkühlung 
durchläuft sie alle Punkte von 2 bis 7. Die 
zuerst gebildeten Krystalle sind aber nicht im 
Gleichgewicht mit der geänderten Schmelze. Auch 
sie werden ihre Zusammensetzung ändern und 
bei sinkender Temperatur die Punkte von g bis s 
| 
1 
| 
| 
durchlaufen.? Bei der Temperatur von 7 und s 
geht die letzte? Menge Schmelze im festen Zu- | 
stand über, und ist alles erstarrt zu homogenen ——————— | 
Mischkrystallen von der Zusammensetzung c. 
2. Die Abkühlung findet schnell statt. In diesem Fallet besteht 
die Möglichkeit, dass die zuerst gebildeten Krystalle nicht oder wenig 
im stande sind, sich mit der neuen Schmelze ins Gleichgewicht zu setzen. 
Die Flüssigkeit setzt alsdann bei jeder niederen Temperatur etwas andere 
4 Die Details bei No, III, IV und V habe ich nach den unten erwähnten Beispielen (für 
No. V XNO, : NaNO,) kopiert, 
2 Nach der petrographischen Benennung: die Mischkrystalle von g werden auf dem 
Intervall 7 bis s eine teilweise Resorption erleiden, (Bemerkung von Vogt). 
3 Eine Schmelze von der Zusammensetzung 7 kann doch nicht vollständig zu Krystallen 
von der Zusammensetzung s (mit einer Zunahme von 4 und Abnahme von a) erstarren, 
Jedenfalls muss ein wenig Mutterlauge mit einer Zunahme von a zurückbleiben; 9: es 
müssen sich zum Schluss — obwohl in geringer Menge — auch Mischkrystalle mit etwas 
mehr a im Verhältnis zu 4 bilden, als s angibt (Bemerkung von Vogt). 
4 Dieser Fall tritt, wie aus dem folgenden hervorgeht, auch häufig bei den Eruptiv- 
gesteinen ein; es ist somit nicht ausschliesslich die Schnelligkeit der Abkühlung, welche 
hier massgebend ist, sondern auch andere Momente — wie die Fähigkeit der Krystalle 
g—s sich in jedem Stadium im Gleichgewicht mit der Lösung zu halten — machen 
sich hier geltend (Bemerkung von Vogt). 
Vid.-Selsk. Skrifter. M.-N. Kl. 1908. No. 8. 10 
